DEMSI SIG E'N CIE S 71 
c'efl-à-dire, à y pratiquer en tout fens une infinité de traits avec 
la pointe d'un couteau d'acier deftiné à former ces hachures. 
5° Il faut remettre au feu la pièce hachée pour la bleuir ; 
c'eft-à-dire, pour changer en bleu, la; furface qui étoit auparavant 
d’une belle couleur jaune, 
Tout cela eft néceflaire pour difpofer le métal à recevoir & 
à retenir fortement les feuilles d'argent. 
6.° I faut aflujettir les pièces ainfi préparées, fur des mandrins 
qui font des tiges ou des chaflis de fer, dont la forme varie 
comme celle des pièces. . 
On procède enfuite à l'opération qui eft proprement celle de 
l'argenture. 
7 On charge, c'eft-à-dire, ‘on applique à diverfes reprifes, « 
les feuilles d'argent fur la pièce de cuivre préparée & difpofée, 
Enuite on les ravale, c'eft-à-dire, qu'avec un brunifloir d'acier 
bien poli on preffe en frottant. L'application exaéte des feuilles 
d'argent, exige que le métal foit entretenu toujours chaud. 
8.° La première charge étant ainfi faite, on réchauffe la 
pièce, & l’on procède à une-autre charge. On égalife toujours 
les feuilles d'argent, en favorifant leur adhérence avec les brunif- 
foirs; on continue de même jufqu’à ce que l’on ait plus ou moins 
chargé; felon que l'on veut faire une argenture plus ou moins 
durable , ou plus ou moins belle. 
Pour la nouvelle argenture, on procède bien différemment. 
Les opérations préliminaires dont nous avons parlé, ne font pas 
néceflaires. On commence tout de fuite par la charge des pièces, 
& voici l'ordre du manuel. 
On humeëte d'abord a furface du métal bien polie & bien 
nette avec un pinceau trempé dans leau commune, qui tient 
un peu de fel marin en diffolution. 
On tamife doucement & également fur le métal ainfi humedé, 
la poudre préparée du n° 1, qui y adhère & y forme une 
couche. S 
La pièce ainfi chargée eft mile au milieu des charbons bien 
embrafés ; on l'y laifle jufqu'à ce qu'elle foit rouge de feu: ce 
qui arrive promptement, 
